标题：外墙保温
基本信息
无机活性墙体保温隔热材料已普遍应用于外墙保温工程，21世纪外墙保温要求的防火等级逐步提高，首先保温效果和A级防火性能都要达到，岩棉属A级防火但是吸水性高，容易吸水从而导致保温效果失效，改性粉煤灰和其他的一些无机保温砂浆都具有A级防火，但是导热系数不易控制，与生产工艺和施工条件都有很大的关系，在国内比较领先的外墙外保温材料应该数STP超薄绝热保温板，它具有A级防火、导热系数小，不空鼓、不开裂、不脱落等优点，越来越被人们重视。
材料介绍
1 水泥基发泡材料 无机混凝土类
  导热系数 0.042-0.051 A1级防火 阻燃 与建筑同寿命 气闭型保温材料　
2 岩棉板 无机类
  外墙保温材料 岩棉板
导热系数0.041-0.045 防火，阻燃 吸湿性大，保温效果差 
3 陶瓷保温板 无机类
导热系数0.08-0.10 防火 不燃，不吸水，施工方便，使用耐久
4 珍珠岩等浆料 无机类
导热系数0.07-0.09 防火性好，耐高温保温效果差，吸水性高
5 膨胀聚苯板（EPS板 ) 有机类
导热系数0.037-0.041 保温效果好，价格便宜 强度稍差 
6 挤塑聚苯板（XPS板） 有机类
导热系数0.028-0.03 保温效果更好，强度高，耐潮湿 价格贵，施工时表面需要处理 
7 胶粉聚苯颗粒保温浆料 有机类
导热系数0.057-0.06 阻燃性好，废品回收 保温效果不理想，对基层平整度要求不高，可节省找平工序，施工时每次抹灰厚度不易超过20mm。
8 聚氨酯发泡材料 有机类
导热系数0.025-0.028 防水性好，保温效果好，强度高 价格较贵
9 酚醛树脂复合板有机类
导热系数0.029-0.03 保温效果更好，强度高，耐潮湿 价格贵，施工时表面需要处理
产业发展
外墙外保温体系在国外称为EIFS系统，即外墙保温和装饰系统。可以提供优异的能源利用效率和较高的设计灵活性、创意性；是集节能、保温、隔音、装饰效果为一体的轻质、环保、非承重性外围护建筑墙体系统。
外墙外保温技术在我国的发展应用：
墙体保温材料技术研究开始于80年代初，以科研院为主，多为内保温技术； 
90年代初，国外企业开始进入中国，引导政府决策、引进技术，工程试点；
90年代中后期，一批有眼光的本土企业开始技术研究，不断完善工艺、材料技术；
90年代末在北京、东北开始大面积使用。其中北京已累计5000万M；
2005年起，全国无论严寒地区、过渡地区、还是夏热冬暖地区省地级城市,普遍开始强制执行节能50%的标准。
2006年1月1日起施行《民用建筑节能管理规定》。
2006年中德合作既有建筑改造工作在河北唐山成功试点。
2007年10月,国家下达文件,要求全国各地新建建筑必须做建筑保温,既有建筑限期改造。
保温要求
根据住建部和公安部46号文的要求
住宅建筑: 建筑高度大于100米以上,保温材料的燃烧性能应为A级. 
其他民用建筑: 建筑高度大于50米需要设置A级防火材料
其他民用建筑: 24≤高度<50可使用A1级,也可使用防火隔离带
防火要求
由于近年来多起建筑保温火灾事件的发生，引发了各界对保温防火的思考，保温材料的防火性能史无前例的引起了业内各界的高度重视。然而，很多保温材料起火都是在施工过程中产生的，如：电焊、明火、不良的施工习惯。这些材料在燃烧过程中不断产生的融滴物和毒烟，同时释放出来的氯氟烃、氢氟碳化物、氟利昂等气体对环境的危害也不可忽视。为此，住房和城乡建设部和公安部于2009年9月25日联合发布了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公通字[2009]46号文通知。保温设计过程中防火性能更好、保温性能出色系统更能赢得市场的认可。
保温系统
岩棉外墙系统(以下文字选自中国建筑标准设计研究院《外墙外保温建筑构造》标准号10J121)　 
1．特奥克"岩棉板"外墙外保温系统，主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定，并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。该系统经由特奥克推出，具有30多年成功防火保温经验。 
2．系统构造主要包括：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。 
3．岩棉板外墙外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。聚氨酯保温系统聚氨酯外墙保温系统防火指标
2009年9月，《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》颁布实施，对建筑保温材料的防火等级做了明确要求。我国目前普遍使用的墙体保温材料极易燃烧，如何将保温材料的高效节能与优异的防火于一身，成为一个行业性难题。
廊坊中捷 聚氨酯外墙保温防火系统，具有突出的防火性能，达到国家A级标准，耐火耐热，高温下不融化、无滴落物、低烟雾，尺寸稳定性好，并且具有良好的保温节能效果，将优异的防火性能和良好的节能效果于一身，适用于外墙保温等诸多领域。
防火等级
国家防火建筑材料质量监督检验中心权威检测，聚氨酯（PIR）板防火等级达到B1级，聚氨酯外墙保温防火系统达到国家防火标准A级，高温下不熔滴，不软化，不扩散火焰穿透，从根本上解决外保温火灾的发生。
  复合A级聚氨酯外墙保温板膨胀耐火系统根据住建部和公安部2009年46号文件及2011年65号文件精神，外墙保温功能升级为外墙防火保温功能，A级防火材料被强制性地应用于外墙保温上成为客观需要，由于市场参差不齐，质量千差万别，故应用时，做好选择很有必要，此介绍膨胀耐火材料类防火保温系统。 　　
1.系统简介
膨胀型耐火材料浆料类防火保温系统技术，是采用膨胀型矿物耐火材料颗粒，以金羚牌无机无碱无腐蚀外墙防火保温板胶粘剂为粘接剂，用专用的机械锚固定件将该防火保温板贴挂在外墙上，然后抹抗裂砂浆，压入玻璃纤维网格布形成结构保护层，最后按要求加设外饰层的外墙防火保温系统。
2.主要性能：
a.抗折强度高（0.2-1.0MPa/30-80mm厚度），抗压强度高（0.5-3.0MPa）；
b.导热系数小（0.05-0.065W/k.m），并可以根据指导调整；
c.容重适中（220—280㎏/m3），可根据需要任意调整；
d.绝对无碱、无卤，从根本上避免了返卤反碱后的粉化、脆化、脱落的严重后果；
e.双重防水、软化系数高（≥0.8），不加憎水剂水浸泡强度下降≤10%，加的话效果更佳；
f.耐冻融，抗冻性（30次）质量损失（%）≤ 3 强度损失（%）≤ 10
g.干燥收缩值（快速法）（mm/m）≤ 0.3
h.无毒、耐高温，（>1300℃，完全满足A级标准）、燃烧后不收缩不变形不粉化、隔音减震弹性好、隔热阻燃、烘锫无黑烟、高温高明火燃后无毒气（符合并好于国家有关标准AQ1级）；
i.独有的呼吸材料，防止内部水分的累积，以及在高温、低温温变交替的过程形成的吸潮凝结水汽而导致板材降强弊病，有效地消除了墙体及外饰层的安全隐患；
j.性能稳定，成本低，是制作防火保温板、防火墙等的专用粘结剂。
3.膨胀型耐火材料浆料类主料的选择范围：
膨胀珍珠岩、玻化微珠、膨胀蛭石等。
相关标准
《外墙外保温建筑构造》2010年新编,新华书店有售.发行人:中国建筑标准设计研究院 标准号：10J121 
以上的标准是2010年8月后全国首个关于保温防火隔离带和A级防火外墙外保温系统的标准。
《堡密特岩(矿)棉板外墙外保温系统应用技术规程》标准号:DBJ/CT080-2010
优缺点
1．外墙保温形式
单一材料保温外墙：加气混凝土、烧结保温砖
复合保温外墙：
按照保温材料设置位置的不同，可分为内保温、
外保温和夹心保温外墙。 保温装饰一体化板材
其他：保温砌块等
2．外墙内保温技术 
墙内保温是将保温材料置于外墙体的内侧。
优点：
1）对饰面和保温材料的防水、耐候性等技术指标的要求不甚高，纸面石膏板、石膏抹面砂浆等均可满足使用要求，取材方便；
2）内保温材料被楼板所分隔，仅在一个层高范围内施工，不需搭设脚手架；
3）在夏热冬冷和夏热冬暖地区，内保温可以满足要求；
4）对于既有建筑的节能改造，特别是目前当房屋卖给个人后，整栋楼或整个小区统一改造有困难时，只有采用内保温的可能性大一些。因此，近几年，外墙内保温也得到广泛的应用。
缺点：
1）由于圈梁、楼板、构造柱等会引起热桥，热损失较大；
2）由于材料、构造、施工等原因，饰面层出现开裂；
3）不便于用户二次装修和吊挂饰物；
4）占用室内使用空间；
5）对既有建筑进行节能改造时，对居民的日常生活干扰较大。
6)墙体受室外气候影响大，昼夜温差和冬夏温差大，容易造成墙体开裂。
3．外墙夹心保温技术 
外墙夹心保温是将保温材料置于外墙的内、外侧墙片之间，内、外侧墙片可采用混凝土空心砌块。
优点：
1）对内侧墙片和保温材料形成有效的保护，对保温材料的选材要求不高，聚苯乙烯、玻璃棉以及脲醛现场浇注材料等均可使用；
2）对施工季节和施工条件的要求不十分高，不影响冬期施工。在黑龙江、内蒙古、甘肃北部等严寒地区曾经得到一定的应用。 
缺点 ：
1）在非严寒地区，此类墙体与传统墙体相比尚偏厚；
2）内、外侧墙片之间需有连接件连接，构造较传统墙体复杂；
3）外围护结构的“热桥”较多。在地震区，建筑中圈梁和构造柱的设置，“热桥”更多，保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。
4）外侧墙片受室外气候影响大，昼夜温差和冬夏温差大，容易造成墙体开裂和雨水渗漏。
4． 保温砌块
新型材料
外墙保温网格布外墙保温网格布(玻璃纤维网格布)是以中碱或无碱玻璃纤维网纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材，再经涂覆丙稀酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。该产品具有结构稳定，强度高，耐碱性能好，防腐，抗裂等特点，增强效果最佳，而且施工简单，易行。主要适用于水泥，石膏，墙体，建筑物和其它构筑物内外表面增强，防裂，是外墙保温工程的一种新型建材。 
含ZrO2的耐碱涂覆玻纤网格布是以含ZrO2玻璃纤维机织物为基材，经高分子耐碱乳液浸泡涂层。从而具有优良好的耐碱性、柔韧性以及经纬向抗拉强度达到JG158-2004国家标准，可被广泛用于建筑物颗粒外墙外保温系统、防水、防裂等。  
外挂保温
外挂的保温材料有岩（矿）棉、玻璃棉毡、聚苯乙烯泡沫板（简称聚苯板，EPS、XPS）、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。其中聚苯板因具有优良的物理性能和廉价的成本，已经在全世界范围内的外墙保温外挂技术中被广泛应用。该外挂技术是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上，然后抹抗裂砂浆，压入玻璃纤维网格布形成保护层，最后加做装饰面。
还有一种做法是用专用的固定件将不易吸水的各种保温板固定在外墙上，然后将铝板、天然石材、彩色玻璃等外挂在预先制作的龙骨上，直接形成装饰面。由贝聿铭先生设计的中国银行总行办公楼的外保温就是采用的这种设计。这种外挂式的外保温安装费时，施工难度大，且施工占用主导工期，待主体验收完后才可以进行施工。在进行高层施工时，施工人员的安全不易得到保障。
2.聚苯板与墙体一次浇注成型
该技术是在混凝土框—剪体系中将聚苯板内置于建筑模板内，在即将浇注的墙体外侧，然后浇注混凝土，混凝土与聚苯板一次浇注成型为复合墙体。该技术解决了外挂式外保温的主要问题，其优势是很明显的。由于外墙主体与保温层一次成活，工效提高，工期大大缩短，且施工人员的安全性得到了保证。而且在冬季施工时，聚苯板起保温的作用，可减少外围围护保温措施。但在浇注混凝土时要注意均匀、连续浇注，否则由于混凝土侧压力的影响会造成聚苯板在拆模后出现变形和错茬，影响后序施工。
我们对于混凝土与无网架聚苯板一次成型复合墙体进行了试验研究。试验结果表明，在混凝土中水泥浆量合适的条件下，直接利用混凝土作为粘接剂来粘贴聚苯板，是完全可能的。当我们对聚苯板的背面进行处理之后，其与混凝土的粘接力进一步提高（其平均粘接强度可以达到0.07Mpa，而且破坏均发生在聚苯板内）。此技术取消了钢丝网架，其保温性能提高，而且板的成本再次降低。在经过对其长期耐久性论证之后，工程中可以推广使用。
3.聚苯颗粒保温料浆外墙保温
将废弃的聚苯乙烯塑料（简称为EPS）加工破碎成为0.5~4mm的颗粒，作为轻集料来配制保温砂浆。该技术包含保温层、抗裂防护层和抗渗保护面层（或是面层防渗抗裂二合一砂浆层）。其中ZL胶粉聚苯颗粒保温材料及技术在1998年就被建设部列为国家级工法。这种工法是目前被广泛认可的外墙保温技术。
该施工技术简便，可以减少劳动强度，提高工作效率；不受结构质量差异的影响，对有缺陷的墙体施工时墙面不需修补找平，直接用保温料浆找补即可，避免了别的保温施工技术因找平抹灰过厚而脱落的现象。同时该技术解决了外墙保温工程中因使用条件恶劣造成界面层易脱粘空鼓、面层易开裂等问题，从而实现外墙外保温技术的重要突破。与别的外保温相比较，在达到同样保温效果的情况下，其成本较低，可降低房屋建筑造价。例如与聚苯板外保温相比较，每平方米可降低25元左右。在天津云琅新居高层外墙保温工程中采用的就是此种技术。此外，节能保温墙体技术中还有将墙体做成夹层，把珍珠岩、木屑、矿棉、玻璃棉、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料（也可以现场发泡）等填入夹层中，形成保温层。
目前市场上已经形成了多种保温面层贴面砖的做法，其中胶粉聚苯颗粒外墙外保温粘贴面砖技术建设部曾经组织过专家评议会，并在2004年建设部发布的行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG158-2004中作出了明确的规定：胶粉聚苯颗粒外墙外保温粘贴面砖技术的基本构造，即以胶粉聚苯颗粒保温浆料为保温层、抗裂砂浆复合热镀锌钢丝网塑料锚栓锚固为抗裂防护层、面砖专用粘结砂浆粘贴面砖、面砖专用勾缝胶粉勾缝为饰面层。
4.喷涂聚氨酯硬泡墙体保温体系 
主要特点: 
1、聚氨酯发泡热导率低、不易吸水、强度大，耐腐蚀 
2、喷涂聚氨酯硬泡墙体保温是以A料(异氰酸酯)加B料(多元醇、发泡剂、催化剂、阻燃剂等)经高压发泡设备现场喷涂发泡为保温层，以聚合物干混砂浆为罩面层，以玻纤网格布为加强层的外墙外保温系统.饰面层适用于涂料、瓷砖、弹涂等。 
聚氨酯硬泡无缝粘结，整体性强，与基面（砼、砂浆、红砖、砌块、木材、钢材、玻璃等）粘结非常牢固。 
3、罩面层具有不开裂、防水、抗冲击、抗老化性能 
4、系统寿命可大于25年。 
施工工艺： 
基层处理-----喷涂聚氨酯硬泡----打磨----抹聚合物干混砂浆----压玻纤网---罩面（聚合物干混砂浆）  外墙保温示意图
喷涂施工工艺的主要优点包括以下几个方面： 
（1）对于各种形状的基材，不论是平面、立面还是顶面，不论是圆形、球形还是其他不规则形状的复杂物体，都可以直接实施喷涂发泡加工，不需昂贵的模具制造费用； 
（2）喷涂发泡成型的泡沫保温层的形状与基材物体形状一致；无接缝，绝热效果好；泡沫层外部有一层致密的保护皮层，能较好地保护内部芯材，同时还容易进行外表面的涂料涂刷和进一步修装； 
（3）生产效率高，尤其适用于大面积、异形物体的绝热处理，成型速度快，生产效率高喷涂型聚醚组合料由聚醚多元醇、匀泡剂、催化剂、教练剂、阻燃剂、发泡剂等组份组成。 
（4）通常聚醚组合料呈浅黄色或棕红色粘稠状透明液体，无凝固物和稀稠物及不均匀现象，无机械杂质。 
施工要点: 
1） 基层平整（符合规范要求），喷涂前，清除基层松动部位、浮灰、污物，堵好脚手眼，安装好预埋件，基层必须干燥，含水量≤8%。 
2） 大风（>4级）、0℃以下、下雨不得施工。 
3） 喷涂前必须做好门窗、临近墙体、地面行人、车辆的防护，不能造成任何污染，操作者要穿防护服，戴防护帽、防护眼镜等。 
4） 分层喷涂，每层不得超过2cm，误差不得大于±5mm。 
5） 打磨要精细平整，误差不得大于±2mm。 
6） 做好安全操作措施，防高空坠落，防触电，对脚手工具、提升设备、打磨设备、喷涂设备认真检查，操作人员必须戴安全带、安全绳、安全帽，设专职安全员。 
应用范围: 
1、 工业厂房墙体外保温； 
2、 民用建筑（特别适用高层）； 
3、 冷库； 
4、 粮仓。
外墙保温系统
a.　JCTA-950无机保温砂浆系统
1、系统简介
JCTA-950无机保温砂浆是一种用于建筑物内外墙的新型保温节能砂浆材料，以无机类的轻质保温颗粒作为轻骨料，加由胶凝材料、石粉、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。
2、新型无机保温材料---玻化微珠
玻化微珠为不规格球状结构，其外壳封闭，但又具有微孔结构，其表面呈玻璃化态。具有轻质、绝热、防火、耐高温、耐老化、吸水率低等显著特点。
3、优势和特点
1.用玻化微珠无机材质作为主要的节能材料，其强度高、吸水率小，克服了传统的膨胀珍珠岩材料吸水性大、易粉化、在料浆搅拌中体积收失率大、易造成产品后期保温性能降低和空鼓开裂等现象。
2.玻化微珠作为无机类的保温材料，燃烧性能等级为A级不燃，弥补了聚苯有机材料的防火性能差、高温产生有害气体和抗老化耐候性低、施工中反弹性大以及易受虫蚁噬蚀等缺陷。
3. 玻化微珠保温砂浆为单组分保温材料，质量稳定可靠，粘结性好，早强快干，施工周期短，施工质量易得到保证，这些特点都大大降低了保温系统的成本，减少施工工序和劳动强度。
无机保温砂浆抗裂性、防火性能和耐候性良好，应用中抵抗外界环境对保温层侵蚀破坏作用的能力强，因此产品使用寿命长，可以适用于内外墙的保温节能工程。
4、执行标准和用量
上海地区执行DB31/T366中80型要求，外省市执行GB20473要求。水灰比一般为1：1.1～1.3,3cm厚每平方用量约为12.5Kg。
5、构成
表3.1.5 JCTA-950无机保温砂浆系统的构成
饰面 界面层 保温层 防护层 饰面层 
涂料饰面 JCTA-400F JCTA-950（SB-1防渗剂） JCTA-920A+网格布+JCTA-920A JCTA-600-4+
WB-2-4+涂料 
面砖饰面 JCTA-920A+网格布+JCTA-920A+锚件 JCTA-900-1A+
JCTA-360F 
如上表所示:
2.6、认证和应用
JCTA-950无机保温砂浆获得2007年科技成果转化项目、2006年上海市重点新产品，以及上海市、浙江省、江西省、安徽省、广州市、深圳市等省市的产品推广证书。经上海科技情报所查新，达到国内领先水平。
目前已经成功应用于长江商贸中心、金沙雅苑、电影花苑、兴业广场、捷成国际公寓以及马鞍山、镇江等众多工程，受到了用户的广泛好评。编定了《JCTA-950无机保温砂浆应用技术规程》，在施工方式、节点和细部处理等方面做出了明确的规定，确保外保温的施工质量。
b. JCTA-920聚苯颗粒保温砂浆系统
1系统简介
胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统是设置在外墙外侧，由界面层，胶粉聚苯颗粒保温层，抗裂防护层和饰面层构成，起保温隔热，防护和装饰作用的构造系统。
2系统特点:
1.保温效果好，导热系数小于0.06。
2.自重轻，干密度在180～250。
3.保温砂浆的强度高，抗压强度达到0.4兆帕以上。
4.耐候性佳，有效使用寿命长。目前范围广，是成熟产品。
5.使用时只需加水拌合即可，施工方便，造价低，性价比较高。
3系统构造分为涂料饰面和面砖饰面
表3.1.3 JCTA-920聚苯颗粒保温砂浆系统构造
饰面 界面层 保温层 防护层 饰面层 
涂料饰面 JCTA-400F JCTA-920 JCTA-920A+网格布（标准）+JCTA-920A+锚钉 JCTA-600-4+
WB-2-4+涂料 
面砖饰面 JCTA-920A+网格布（加强）+JCTA-920A+锚钉 JCTA-900-1A+
JCTA-360F 
JCTA-400F专为保温砂浆系统研发，防止保温砂浆与基层空鼓、起壳。施工时必须拉锯齿，同时可进行保温砂浆的施工。 
JCTA-920保温砂浆按22Kg胶粉料+154L聚苯颗粒+24Kg水拌合，可做约3公分厚3.6平方。1立方胶粉颗粒可做3cm厚保温砂浆约24㎡。 
JCTA-920A是一种具有一定柔性的聚合物改性抹面材料，抗开裂能力强，对保温砂浆起到了较好的保护作用。压折比≦3.0。 
采用柔性，粘结性能好的JCTA-900-1A保温系统柔性饰面砖粘合剂粘贴面砖和柔性、透气、憎水、不泛碱JCTA-360F嵌缝剂嵌缝。 
JCTA-920系统按行业标准JG158-2004检测，通过了抗风压、耐候性等大型试验以及多省的推广证书。拥有雄厚的科研力量以及与建科院同步的检验设备。上海莱富士广场、意境雅苑、金沙雅苑等均采用JCTA-920系统。
“YT”无机活性墙体隔热保温材料是以天然优质耐高温轻质材料为骨料，天然植物蛋白纤维，优化组合多种无机改性材料和固化材料，依据保温隔热材料柔性渐变及材质相融性原理，同时采用国际领先的无机粘结和抗裂技术全部经过工厂化生产配制，真正给客户提供一个单组分的、完整的产品并具有保温、隔热、防火、抗水、轻质、隔音、抗开裂、抗空鼓、抗脱落等各种性能融为一体的环保节能型墙体保温隔热材料，冬季可提高室内温度6-10℃，夏季可降低室内温度6-8℃。满足国家50%－65%的节能要求。
施工方案
施工条件1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 
2、剪力墙平整度用2m靠尺检查，最大偏差大于4时，应用20厚1：3水泥砂浆找平；最大偏差小于4时，不平处用1：3水泥砂浆修补平整。 
3、砌体墙用20厚1:3水泥砂浆找平。
4、基层墙体及找平层应干燥。
5、施工现场环境温度和墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5℃，风力不大于5级。 
6、夏季施工时应该采取有效措施，防止雨水冲刷墙面。施工工具电热丝切割器、开槽器、壁纸刀、螺丝刀、钢锯条、剪刀、电动搅拌器、冲击钻、电锤、刷子、粗砂纸及常用工具。施工工序配专用粘结剂
基层墙体处理 刷界面剂一道 粘贴挤塑板
预粘板边网格布条
钻孔及安装固定件 挤塑板打磨找平 刷界面剂一道 配聚合物砂浆 抹底层聚
配面层涂料
合物砂浆 埋贴网格布 抹面层聚合物砂浆 嵌密封膏 配
专用瓷砖粘结剂
喷（涂）面层涂料或粘贴面砖 
清理饰面层、验收施工操作要点1、基层处理彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。
2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力，应在挤塑板两面各刷界面剂一道。
3、配置专用粘结剂：
1）将5份（重量比）干混砂浆倒入干净的塑料桶，加入1份净水，应边加水边搅拌，然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟，直到搅拌均匀，且稠度适中为止。 
2）将配置的粘结剂静置5分钟，在搅拌即可使用，配置好的粘结剂宜在1小时内用完。
3）专用粘结剂的配置只准许加入净水，不得加入其他添加物（剂）。
4、安装挤塑板 
1）标准板规格尺寸为1200*600，对角线误差小于2，挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割，尺寸允许偏差为±1.5。 
2）网格布翻包：门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布，总宽度约200，翻包部分宽度为80，具体做法如下：网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂，然后压入80长的网格布，余下的甩出备用。 
3）将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后，粘结剂压实厚度约为3，为保证粘结牢固，粘结方法可采用条粘法和条点法。
4）条粘法：用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上，条宽10，厚度10，中距50。 
5）条点法：用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50，厚度为10的专用粘结剂，再在挤塑板分隔区内抹直径为100，厚度为10的灰饼。 
6）将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上，以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。 
7）挤塑板粘上墙后，应用2米靠尺压平操作，保证其平整度及粘贴牢固，板与板之间要挤紧，不得有缝，因切割不直形成的缝隙，用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板，应将挤出的专用粘结剂清除。 
8）挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴，每排板应错缝1/2板长，局部最小错缝不得小于100。5、安装固定件： 
1）固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装，并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔，孔径10，钻入基层墙体深度约为60，固定件锚入基层墙体的深度约为50，以确保牢固可靠。 
2）固定件个数按设计说明要求设置。
3）自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与挤塑板表面齐整或略拧入一些，确保膨胀钉尾部回拧，使其与基层墙体充分锚固。
6、打磨： 
1）挤塑板接缝不平处应用粗砂纸打磨，动作为轻柔的圆周运动，不要沿着与挤塑板接缝平行的方向打磨。2）打磨后及时将挤塑板碎屑及浮灰用刷子清理干净。
7、作装饰线角：
1）根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置，并进行水平和竖直方向校正。
2）凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口，挤塑板凹口最薄处不小于15 。 
3）凸线角应按设计尺寸切割后，在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道，再涂满专用粘接剂，使其粘贴牢固。
8、抹底层聚合物砂浆：
1）聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。
2）将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上，厚度为2
9、压入网格布：
1）网格布应按工作面的长宽要求裁剪，并应留出搭接宽度。网格布的裁剪应顺经纬向进行。
2）在门窗等洞口周围网格布翻包，四角均应附加一层网格布加强，整幅网格布应在洞口周边翻包及附加网格布之上。 
3）在洞口及网格布翻包部位的挤塑板正面和侧面，均涂抹聚合物砂浆（只允许此处的挤塑板端边抹聚合物砂浆）。将预先甩出的网格布沿板厚翻转，并压入聚合物砂浆中。 
4）将整幅网格布沿水平方向绷直绷平，注意将网格布内曲的一面朝里，用抹子有中间向上、下两边将网格布抹平，使其紧贴。网格布水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接长度不小于80，搭接处用聚合物砂浆补充底层砂浆的空缺处，不得使网格布皱褶、空鼓、翘边。 
5）在凹凸线角处，应将窄幅网格布埋入底层聚合物砂浆内，将整幅网格布在窄幅网格布之上，搭接宽度80。 6）在墙身阴阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接，各侧搭接宽度不小于200。
10、抹面层聚合物砂浆： 
1）抹完底层聚合物砂浆并压入网格布后，待砂浆凝固至表面不粘手时，开始抹面层聚合物砂浆，抹面厚度以盖住网格布为准，使聚合物砂浆总厚度为2.5—3.0。 
2）为提高外墙抗冲击能力，应增加一层网格布，并按照前两项工序进行两边，聚合物砂浆总厚度约为3.5—4.0。
11、变形缝、界格缝处施工： 
1）墙身变形缝的金属盖缝板应在挤塑板粘贴前按设计定位并与基层墙体固定牢固。 
2）在金属盖缝板与挤塑板相接处及界格缝处填塞发炮聚乙烯实心圆棒，其直径应为缝宽的1.3倍，分两次嵌入密封膏，深度为缝宽的50—70% 3）密封膏的施工应注意不要污染两边挤塑板面层。
12、饰面层的施工： 
1）饰面层采用水溶性高弹涂料时，施工前应修补聚合物砂浆不平处，并用细砂纸打磨，然后进行涂料施工。2）饰面层采用面砖时，粘结剂及勾缝砂浆应采用专用瓷砖粘结剂。 
13、修补孔洞：
1）当脚手架拆除后，应及时对孔洞进行修补。对墙体孔洞用相同的基层墙体材料进行填补，并用1：3水泥砂浆抹平。 
2）根据孔洞尺寸切割挤塑板并打磨其边缘部分，使之能严密封填于孔洞处。并在挤塑板两面刷界面剂一道。 3）待孔洞水泥砂浆凝固后，将挤塑板背面涂10厚的专用粘结剂，将挤塑板塞入洞中，注意不要在四周边沿涂专用粘结剂。 
4）裁剪面积能覆盖整个修补区域大小的网格布，并与周边网格布搭接80。 
5）涂抹底层聚合物砂浆，埋入修补用的网格布，待表面不沾手时，再涂面层聚合物砂浆，厚度应与周边一致。
6）用湿毛刷将新旧表面不平整处整平，并将孔洞边缘刷平。质量检验标准1、保证项目：
1）挤塑板、网格布的规格和各项技术指标，聚合物砂浆配置原料的质量必须符合要求。
2）挤塑板必须与墙面粘贴牢固，无松动和虚粘现象。 
3）聚合物砂浆与挤塑板必须粘贴紧密，无脱层、空鼓、面层无爆灰和裂缝。
2、基本项目：
1）每块挤塑板与基层面的总粘贴面积为30—50% 
2)固定件胀塞部分进入结构墙体不小于50。
3）挤塑板碰头缝不抹粘接剂。 
4）网格布应横向铺贴，压粘密实，不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象，水平方向搭接宽度不小于100，垂直方向搭接宽度不小于80。 
5)聚合物砂浆厚度不宜大于4，首层不大于5。允许偏差项目1、挤塑板安装允许偏差及检验方法符合下表规定：
项目 允许偏差（mm） 检验方法
表面平整 2 用2米靠尺和塞尺检查
垂直度 每层5 用2米托线板检查 
总高 H/1000,且不大于20 用经纬仪或吊线和尺量检查
阴阳角垂直 2 用2米托线板检查
阴阳角方正 2 用200方尺和塞尺检查
接缝高差 1.5 用直尺和塞尺检查
夹心保温
外墙夹心保温是将保温材料置于同一外墙的内、外侧墙片之间，内、外侧墙片均可采用传统的粘土砖、混凝土空心砌块等。因此，1)这些传统材料的防水、耐候等性能均良好，对内侧墙片和保温材料形成有效的保护，对保温材料的选材要求不高，聚苯乙烯、玻璃棉、岩棉等各种材料均可使用；2)对施工季节和施工条件的要求不十分高，不影响冬期施工。近年来，在黑龙江、内蒙古、扩肃北部等严寒地区得到一定的应用。
由于在非严寒地区，此类墙体与传统墙体相比尚偏厚，且内、外侧墙片之间需有连接件连接，构造较传统墙体复杂以及地震区建筑中圈梁和构造柱的设置，尚有热桥存在。保温材料的效率仍然得不到充分的发挥。保温装饰板系统保温装饰板外保温系统（简称保温装饰一体板系统）由粘接剂、保温装饰板、密封材料和辅助锚固件构成。施工时，先在基层墙体上做防水线找平层，采用以粘为主、粘锚结合的方式将保温装饰板固定在基层上。
保温装饰板由保温层、无机树脂板、饰面层和连接件复合而成。保温层材料可选用EPS板、XPS板、PUR板、酚醛板、岩棉板。饰面层采用涂料饰面，无机树脂版为A级不燃材料，厚度不宜超过10mm，重量不宜超过20kg/平方。
保温装饰板与基层墙体的有效粘接面积应大于装饰板面积的50%，拉伸粘结强度不得小于0.10MPa。固定保温装饰板的锚固件数量不得少于每平方米6个。
TDD保温装饰一体化系统采用饰面板开槽安装技术，通过相似相溶的粘结体系安装与凹凸式固定体系的主体固定方式相互配合，并在空气层处理体系和防水体系的长期协同下，形成低碳节能、装饰、防火与建筑一体的美观效果。其具有极佳的户外耐候性、保色性、抗碱性、耐水性、耐擦洗性、抗裂耐温变、防水、耐磨、耐碰撞，且漆膜坚韧持久、附着力强、防霉效果极佳。
TDD保温装饰一体化系统将两项（装饰、保温）施工合二为一，节约了近十道工序，大大节约了施工时间，相对于传统保温方法，缩短60%的工期，施工效率提高一倍。TDD系统各政府机关、文化设施、纪念馆、学校、医院、体育馆、厂房、车站、码头等各类公共建筑物。
验收标准
自上海1115火灾以后，公安部消防局下发《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》（公消[2011]65号），明确将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围，并要求各地公安消防部门加强对民用建筑外保温材料的监督管理。 根据公安部及上级公安消防部门的统一要求，从2011年3月15日起将民用建筑外墙保温材料正式纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围，这也意味着包括新建居民楼在内的所有民用建筑外墙保温材料的防火性能将成为消防审核的重要指标。
近年来，建筑易燃可燃外墙保温材料已成为一类新的火灾隐患，由此引发的火灾已呈多发势头，如南京中环国际广场火灾、北京央视新址火灾、上海胶州教师公寓火灾等，造成了严重人员伤亡和财产损失。对此，公安部消防局有关负责人表示，相关部门正在抓紧制定有关标准、规定；在新标准、规定发布前，为遏制当前此类火灾高发势头，把好火灾防控源头关，需要进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理的有关要求。随着居民高层建筑逐渐增多，楼体外墙保温材料防火性能成为消防安全的重要标准，同时，居民个人对已建居民楼特别是楼龄较长的老旧居民楼进行外墙保温施工时大都使用保温苯板，而苯板的防火性能也直接影响消防安全。根据相关规定，民用建筑外保温材料的燃烧防火性能不应低于B2级，应达到最高级别A级。
新规出台后，各级消防部门在受理建设工程消防设计审核和消防验收申报项目时将会严格执行这一规定，对已经审批同意的在建工程，如建筑外保温采用易燃、可燃材料的，应提请政府组织有关主管部门督促建设单位拆除易燃、可燃保温材料；对已经审批同意但尚未开工的建设工程，建筑外保温采用易燃、可燃材料的，应督促建设单位更改设计、选用不燃材料，重新报审。
施工条件
1.施工现场的环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内不得低于5℃，一般在5-35℃环境下施工。
2.风力不得大于5级。
3.基层墙面干燥。
4.阴雨天不能施工。
5.不能在强风环境中或夏季高温、阳光直射的墙面上施工，以避免材料在施工中失水过快而出现毛细裂缝。
6.应避免尚未硬化的材料受到相对恶劣的气候条件的直接作用，特别是避免雨水的冲刷：必要时对新施工的墙面加以保护。
7.应随时掌握后三天的天气情况，如若出现下雨天严禁施工。
8.工序要求：外墙施工没有交叉作业。
9.洁净度要求：基层墙面必须彻底清除表面的浮灰、污渍、脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响粘结强度的异物。
10.平整度、垂直度要求：以2米的靠尺检查，最大偏差应小于4mm；超差部位应修补。